E. DE BILLY — L'ÉTAT ACTUEL DE L'INDUSTRIE DU FER ET DE L'ACIER 



ISl 



iiiipiiretûs, en particulier le silicium et le phos- 

 phore, s'éliir.inenl mal, à cause du défaut de fluidité 

 ili' la scorie : c'est pourquoi ce procédé ne convient 

 i|u;i la fabrication des fers communs. 



I>e soufre s'élimine mal au puddlage; donc, pour 

 avoir du fer de qualité supérieure, il est nécessaire 

 de partir de fontes exemples de soufre, et par 

 suite relativement riches en carbone; il est, bon que 

 ces fontes tiennent le moins possible de silicium, 

 dont kl scorilication est longue et occasionne des 

 pertes en fer; d'autre part, il est bon qu'elles tien- 



elle dure trente à trente-cinq miiiules et les addi- 

 tions d'oxydes ne se font qu'après qu'elle est com- 

 plète. Aussitôt, la scorie commence à se former; le 

 silicium et le manganèse s'éliminent, tandis que 

 l'oxydation du carbone se poursuit lentement. A 

 la fin de cette période, dite d'épuralion et àe'sèorifi- 

 cuiion, le grain commence à se former : on élève la 

 température, et on brasse fortement le bain qui 

 bouillonne : c'est la période de dpcarburation, 

 suivie, comme dans le puddlage sec, du soulèvement 

 et du hallage. 



^mmmmm^mmmmmmmmmM^^^^^^^^^^^^^/. 



^^s\^ 



,-ygV^ 



JTl^ 



r^-i rJ^ 



Four à pinkUer à cassin. — A, grille; B, sole tic puddlage; C, ca?sin : D, ranipanl. 



nent du manganèse, qui est une garantie de pureté 

 en soufre, et qui donne une scorie fluide, propre à 

 une bonne déphosphoration et à un cinglage facile. 



On traite donc pour fers purs des fontes traitées 

 grises, ou des foutes lilanches chaudes, manga- 

 nésées. 



La durée du puddlage est, dans ces conditions, 

 doublée. Le temps est une des conditions d'une 

 opération soignée; d'autre part, on s'attache à 

 ralentir le départ du carbone, afin qu'il en subsiste 

 la proportion voulue après le départ des impu- 

 retés. 



La fusion est franche et rapide; elle s'effectue à 

 haute température, en atmosphère peu oxydante; 



Le puddlage bouillant permet une déphospho- 

 ration très complète. Le phosphore s'élimine d'une 

 manière continue, mais surtout au début de l'opé- 

 ration, à condition que la scorie soit bien fluide, 

 et ne tienne pas plus de 30 "/„ de silice. 



On parvient à éliminer pratiquement les 8/10 du 

 phosphore ; des fontes à 1,3 "/„ de phosphore don- 

 nent des fers bruts à 0,3-0,-4 °/„, et la teneur du 

 métal marchand, après corroyage et laminage, 

 s'abaisse à 0,2-0,3 "/„. 



Contrairement au phosphore, le soufre, comme 

 DU l'a vu, ne s'élimine que très partiellement. 



Le puddlage sec ne produit guère que du fer à 

 nerf, mais le puddlage bouillant se prèle à une 



